92 
bli der en kort tid, tager dem derpaa op og vasker dem grundig i 
rindende vand og neutraliserer derpaa de sidste spor af vedhængende 
syre ved en svag ammoniak eller sodaopløsning. Det saaledes tilbe¬ 
redte produkt blir videre renset ved behandling med en toprocents 
opløsning af kaliumpermanganat, som man endnu tilsætter lidt syre. 
Efterat denne vædske har indvirket paa præparatet i en time, blir 
det igjen grundig vasket, derpaa omhyggeligt tørret og blandet med 
kamfer. Kamferets eiendommelige indvirkning paa nitrocellulosen be- 
staar deri, at den opstaaede blanding ikke mere er hornagtig og haard 
som den ved opløsning udskilte rene nitrocellulose (det saakaldte cel- 
luloidin), men derimod ved forhøiet temperatur er i høieste grad plastisk 
og strækkeligt. Man kan ligesom ved guttaperka presse det ved opvarm- 
ning blødgjorte celluloid i hvilkensomhelst form: efter af kjølingen bi¬ 
beholder gjenstandene den dem givne form og viser en seighed og 
elasticitet, som er større end hos næsten alle bekjendte lignende substanser. 
I sine egenskaber minder celluloidet mest om haardt gummi eller 
ebonit, men det er langt mere elastisk end dette og kan efter behag 
fremstilles saavel glasagtig gjennemsigtig som farvet i hvilkensomhelst 
nuance, gjennemsigtig eller ugjennemsigtig, mens ebonit som bekj endt 
kun kan fremstilles ugjennemsigtig og i mørke farver. Særlig vær di - 
fuld er den egenskab hos celluloidet, at det i kold tilstand let lader 
sig bearbeide med hvilketsomhelst verktøi; man kan efter behag skjære 
høvle, dreie og sage det; thi trods dets store seighed, gjør det liden 
modstand mod verktøiet og giver stadig et glat snit, mens ebonit er 
meget tilbøielig til at spalte sig. 
Den maade, hvorpaa, pyroxjdinet eller nitrocellulosen blir forenet 
med kamferet er ganske forskjellig i de forskjellige fabriker. Den 
ældste methode bestaar deri, at man besprøiter det lint delte pyroxylin 
med den nødvendige mængde af en meget koncentreret alkoholisk 
kamferopløsning og derpaa knader den opblødte 1 masse. Ildsfarligheden 
ved denne arbeidsmethode, som for ikke lang tid siden i en tysk 
fabrik var foranledning til en skrækkelig eksplosion, har ført til at 
methoden er blevet forandret. Det lintskaarne pyroxylin blir fugtet 
med omtrent 40 procent vand, og derpaa tilsat den fornødne mængde 
kamfer i pulverform, og den erholdte masse blir ved hjælp af en 
hydraulisk presse trykket sammen til tykke kager. Disse kager blir 
brudt i stykker og i et lukket kar behandlet med ca. 15 til 35 procent 
af sin vegt sterk alkohol. Efter 24 timers indvirkning af alkoholen 
